124 Indium imOfenr(üicli der Zinh-Röstöfen zu Jtdiuskütte. 



nicht zu unterscheiden. Die Angaben über die 

 numerischen Bestimmungen sind noch nicht zum Ab- 

 schlüsse gelangt. {Ber. d. Wien. Akad. — Joiirn. für prakt. 

 Chemie. Bd. 95. 7.) ß. 



lieber das Vorkoniinen von Indium im sogen. Ofen- 

 rauch der Zink-Röstöfen auf Juliuskntte bei («oslar a. H. 



Böttger erhielt vom Hüttenmeister Siegemann, 

 Betriebsdirector der Hcrzogl. Bi'aunschweigschen Julius- 

 hütte unweit Goslar am Harz, vor Kurzem eine nicht 

 unbedeutende (circa 200 Pfund betragende) Quantität von 

 dem in den Schornsteinen dortiger Zink -Röstöfen sich 

 ansammelnden Ofenrauch, einem überaus leichten, grau- 

 schwarzen Flugstaube, in welchem nach einer vorläufig 

 damit vorgenommenen chemischen Behandlung, spectral- 

 analytisch deutliche Spuren von Indium erkannt werden 

 konnten. Ausserdem Hessen sich nicht unerhebliche Quan- 

 titäten schwefligsaurer Verbindungen, desgl. Verbindun- 

 gen von Kupfer, Eisen, Zink, Cadmium, arseniger Säure 

 und Thallium darin nachweisen. 



Um nun das Indium daraus auf eine möglichst 

 wohlfeile Weise zu gewinnen, schlug Böttger die ver- 

 schiedensten Wege ein und fand in der Oxalsäure 

 ein Mittel, das vorgesteckte Ziel glücklich zu errei- 

 chen. 6 — 8 Pfund Ofenrauch werden mit gewöhnlicher 

 roher Salzsäure in reichlicher JMenge in einer geräumi- 

 gen Porcellanschale überschüttet und circa 1/2 Stunde 

 lang unter Umrühren damit gekocht, der ganze Inhalt 

 der Schale sodann auf ein grosses Leinwandfilter gebracht 

 und die durchlaufende Flüssigkeit, nach längerem ruhi- 

 gem Stehen, nochmals durch Leinwand tiltrirt, um sie 

 möglichst klar zu erhalten. In diese stark saure Flüs- 

 sigkeit wirft man nun eine Anzahl gewöhnliche, möglichst 

 dicke Zinkblechtafeln, rührt von Zeit zu Zeit uoi 

 und lässt so die Einwirkung des Zinks bei mittlerer 

 Temperatur circa 6 Stunden andauern. Nach Ablauf 

 dieser Zeit hat die Wasserstoffgasentwickelung aufgehört, 

 alle durch das Zink fällbaren Metalle haben sich in Ge- 

 stalt eines samraetschwarzen Pulvers theils auf dem Bo- 

 den der Porcellanschale, theils den Zinkblechtafeln fest 

 anhaftend, aus der Flüssigkeit abgeschieden. Jetzt ent- 

 fernt man durch Decantiren die über dem Zink stehende 

 Flüssigkeit, sammelt das sammetschwarze, zarte Metall- 

 pulver auf einem doppelten Papierfilter und süsst es hier 



